144 C U I C U I 



un pic de fer , avec lequel on détache du tour de la 

 caffe la lame figée , & l'on enlevé cette lame ou pla- 

 que avec des pinces. On répand fur la fur fa ce du 

 métal refiant une féconde flaquée d'eau froide ; on 

 détache avec le pic & l'on enlevé avec la pince une 

 féconde lame ; & ainfi de fuite , jufqu'à ce que la 

 caffe foit épuifée & l'ouvrage fait. Le dernier mor- 

 ceau de cuivre qui relie au fond de la cafTe , après 

 qu'on en a détaché & enlevé le plus de lames qu'il 

 étoit poffible , s'appelle le roi; & toutes les lames 

 ou pains de cuivre qui l'ont précédé & qu'on a for- 

 més, détachés , & enlevés fuccefflvement , s'appel- 

 lent cuivre de rofette , & fe vendent dans cet état & 

 fous ce nom dans le commerce. 



C'efl de l'alliage de la pierre calaminaire avec le 

 cuivre de rofette , qu'on fait le cuivre de laiton. F oye^, 

 à l'article Laiton , l'art de le faire , & celui de cou- 

 ler le laiton en table , de le battre , & de le trifiler. 

 Poyei ciujfi les articles CALAMINE , CadMIE , & 

 Zinc. 



Nous n'avons examiné jufqu'à préfent que le tra- 

 vail de la mine qui ne contient que du cuivre ; mais 

 il arrive fouvent qu'elle contienne du cuivre & de 

 l'argent, & du cuivre, du plomb, & de l'argent: 

 telle eft la qualité de celle de Sainte-Marie-aux-Mi- 

 nes ; alors elle demande à être traitée d'une manière 

 particulière , que nous allons expofer. 



Du travail de la mine de cuivre & argent ; & cuivre , 

 plomb , & argent. Le triage de cette mine n'efl pas 

 différent du triage de la mine de cuivre fiîmple. Quant 

 à la calcination , elle fe fait au fourneau de réverbè- 

 re en grand , ou par la flamme : cette manière de 

 calciner épargne du bois & du tems , parce qu'on 

 n'y employé que du fagot , & qu'on exécute en deux 

 fois vingt -quatre heures , ce qu'on ne fait auTillot 

 qu'en quinze jours & par vingt grillages. On ne fuit 

 pas auTillot la même voie ; parce qu'entre tous les 

 ouvriers il n'y en a point qui ayent un attachement 

 plus fcrupuleux pour leurs vieilles manœuvres , que 

 ceux qui travaillent les mines , parce qu'il n'y en a 

 aucun dont la pratique foit moins éclairée. 



Les fourneaux de grand réverbère ,tels qu'on les 

 voit Pl. FIL de Métall. fig. 1. &fig.z. font en ufage 

 à Giromagni. Ils y ont été apportés par des Anglois. 

 Ils s'en fervirent d'abord pour la fonte du plomb ; 

 enfuite pour celle du cuivre. Ils y calcinoient , fon- 

 doient , &c. travailloient cette mine par la flamme ; 

 ils s'afïïiroient qu'elle étoit cuivre de rofette , comme 

 nous l'avons dit plus haut , & ils continuoient le tra- 

 vail de la manière que nous Talions dire en peu de 

 mots. 



Ils avoient de petits moules de terre , qu'ils ran- 

 gement devant la caffe ; ils puifoient avec une gran- 

 de cuillère dans le cuivre en fufion , & ils jettoient 

 une de ces cuillerées dans chaque moule. Ils reve- 

 noient enfuite au premier de ces moules , fur lequel 

 ils jettoient une féconde cuillerée, & ainfi de fuite 

 des autres moules , continuant de la même manière 

 jufqu'à ce que toute la matière de la caffe fût épui- 

 fée. Avant que de verfer dans le premier moule une 

 féconde cuillerée , la première verfée avoit eu le 

 tems de fe refroidir allez pour ne pas fe fouder avec 

 la féconde. Quand la caffe étoit entièrement épui- 

 fée , la feule fraîcheur de l'eau fuffifoit pour féparer 

 les produits de toutes ces différentes fufions , & en 

 former autant de pains. 



On voit, PL Fil. fig. i. & z. deux de ces four- 

 neaux de grand réverbère en entier , & l'on en voit 

 différentes coupes , Plan. FI IL fig. 1.2. 3. 4- <S* S. 

 La figure 1. efl le plan du fourneau de grand réver- 

 bère H de la Planche FIL pris au niveau du com- 

 mencement des voûtes. La figure z. efl une coupe 

 du même fourneau , prife verticalement & félon la 

 largeur, La figure 3. efl une coupe horiiontaie au 



fourneau de grand réverbère I de la Planche FIL 

 prife à la hauteur de la voûte. La fig. 4. efl une 

 coupe du même fourneau fur la ligne A B. La fi- 

 gure 5. en efl une autre coupe verticale. 



Dans les coupes du fourneau de grand réverbère 

 H, fig. 1 & 2. Pl. FUI. C, C efl la grille ; 2>, la 

 cheminée de la fumée; E 9 la cheminée des vapeurs 

 métalliques. 



Dans les coupes du fourneau de grand réverbè- 

 re /, même Pl. FUI. fig. 3. 4. 5. C efl la grille & 

 le cendrier ,fig. 3. & 4; & c efl la grille & le cen- 

 drier , fig. 5 ; d la caffe; e l'ouverture extérieure; 

 f, f, la cheminée des fumées , antérieure & exté- 

 rieure ; u , u , la cheminée des vapeurs ; g, g, g 9 

 la cheminée poflérieure & intérieure des vapeurs. 



Nous avons dit ce qui concernoit le triage ôc le 

 grillage des mines tenant cuivre & argent, & cuivre , 

 plomb, & argent : c'efl dans ces fourneaux de réver- 

 bère que fe fait aufîî le grillage des mattes qui pro- 

 viennent de ces mines. Quant à la fonderie, elle 

 s'exécute dans un fourneau tel que celui qu'on voit 

 en B , Pl. F. fig. 1. Se de la même manière que fi la 

 mine étoit cuivre feul. On obtient par des fufions 

 réitérées la même fuite de produits dans l'un & l'au- 

 tre cas, avec cette différence que le cuivre noir con- 

 tient dans celui-ci du cuivre & de l'argent, qu'il fau- 

 dra féparer par une autre opération dont nous al- 

 lons parler. 



Cette opération efl fondée fur la propriété qu'a 

 le plomb fondu avec le cuivre & l'argent , d'enlever 

 l'argent au cuivre noir : d'où il s'enfuit que quand la 

 mine tient cuivre , plomb , & argent , le plomb mê- 

 me qu'elle contiendra commencera dès la première 

 fonte à fe faiffr d'une partie de l'argent ; $c le mé- 

 lange de plomb & d'argent étant plus pelant que le 

 relie , on aura dans le fond de la caffe des pains de 

 plomb tenant argent. 



On met de côté ces pains de plomb tenant argent^ 

 & l'on traite les autres mattes , comme nous avons 

 dit ci deffiis, réduifant tout par calcinations & fu- 

 fions à l'état de cuivre noir tenant argent. 



On fait enfuite l'effai du cuivre noir , pour favoîr 

 quelle efl fa richeffe, & ce qu'il y faut ajouter de 

 plomb. Après l'effai , on met ce cuivre noir dans un 

 fourneau tel que le fourneau B , Pl. F, fig. /. on le 

 travaille comme la mine ordinaire , & l'on a dans le 

 fond des caffes des pains tenant plomb & argent , & 

 fur ces pains d'autres pains de cuivre noir. On ap- 

 pelle rafraîchir le cuivre } l'opération par laquelle on 

 lui joint du plomb. 



On met de côté ces féconds pains plomb & ar- 

 gent avec les premiers ; mais ceux du cuivre noirn'é- 

 tant pas à beaucoup près entièrement dépouillés 

 d'argent, on tire ce qu'ils en contiennent de la ma- 

 nière fuivante. 



On place verticalement dans le fourneau D, Pl. 

 F. fig. 1. qu'on voit entier, & dont on a des coupes 

 fig. 1 . & 7. Pl. FI. les pains de cuivre noir avec du 

 charbon; on contient le tout avec une efpece d'af- 

 femblage en forme de boîte , compofée de quatre 

 plaques de tole. Le feu qu'ils effuient fûffit pour faire 

 fondre & couler le plomb tenant argent , & pour en 

 épuifer à-peu-près le cuivre. Ce plomb tenant argent 

 tombe dans le cendrier du fourneau , d'où il defeend 

 par une rigole inclinée vers une caffe placée au-de- 

 vant du cendrier. On a donc dans cette caffe des 

 troifiemes pains tenant plomb 6c argent , qu'on met 

 de côté avec les autres. Cette opération s'appelle 

 liquadon s & l e fourneau fe nomme fourneau de liqua* 

 don ou de reffuage. 



Mais au fortir du fourneau D , ces pains de cuivra 

 noir contenant encore de l'argent , ils iont portés , 

 pour en être entièrement dépouillés , au fourneau 

 qu'on voit entier en O y fig, 3. PL FIL & dont on 



voit 



